# Diseleniuro de wolframio

El diseleniuro de wolframio es un compuesto inorgánico de fórmula WSe$_2$. El compuesto adopta una estructura cristalina hexagonal similar a la del disulfuro de molibdeno. Los átomos de wolframio están unidos covalentemente a seis ligandos de selenio en una esfera de coordinación prismática trigonal, mientras que cada selenio está unido a tres átomos de wolframio en una geometría piramidal. El enlace tungsteno-selenio tiene una longitud de 0,2526 nm, y la distancia entre los átomos de selenio es de 0,334 nm.Es un ejemplo bien estudiado de material en capas. Las capas se apilan mediante interacciones de van der Waals. El WSe$_2$ es un semiconductor muy estable del grupo de los dicalcogenuros de metales de transición VI.

## Estructura y propiedades

El polimorfo hexagonal (P6$_3$/mmc) 2H-WSe$_2$ es isotípico con el MoS$_2$ hexagonal. La estructura reticular bidimensional tiene W y Se dispuestos periódicamente en capas con simetría hexagonal. Al igual que en el grafito, las interacciones de van der Waals mantienen las capas unidas; sin embargo, las capas 2D en WSe$_2$ no son atómicamente finas. El gran tamaño del catión W hace que la estructura reticular del WSe$_2$ sea más sensible a los cambios que la del MoS$_2$.
Además de la típica estructura hexagonal semiconductora, existe un segundo polimorfo metálico de WSe$_2$. Esta fase 1T-WSe$_2$, se basa en una simetría tetragonal con una capa de WSe$_2$ por unidad de repetición. La fase 1T-WSe$_2$ es menos estable y transiciona a la fase 2H-WSe$_2$.El WSe$_2$ puede formar una estructura similar al fullereno.
El módulo de Young varía mucho en función del número de capas de una escama. Para una sola monocapa, el módulo de Young registrado es de 258,6 ± 38,3 GPa.

## Síntesis

El calentamiento de películas finas de wolframio bajo presión de selenio gaseoso y a altas temperaturas (>800 K) mediante la técnica de deposición por pulverización catódica hace que las películas cristalicen en estructuras hexagonales con la relación estequiométrica correcta.
W + 2 Se → WSe$_2$

## Posibles aplicaciones

Imagen atómica de una monocapa de WSe$_2$ que muestra simetría hexagonal y defectos triples. Barra de escala: 2 nm (0,5 nm en el recuadro).
A menudo se discuten las aplicaciones potenciales de los dicalcogenuros de metales de transición en células solares y fotónica El WSe$_2$ tiene una separación de banda óptica de ~1,35 eV con una dependencia de la temperatura de -4,6×10$^{-4}$ eV/K. Los fotoelectrodos de WSe$_2$ son estables tanto en condiciones ácidas como básicas, lo que los hace potencialmente útiles en células solares electroquímicas.
Las propiedades de las monocapas de WSe$_2$ difieren de las del estado masivo, como es típico en los semiconductores. Las monocapas de WSe$_2$ exfoliadas mecánicamente son materiales fotovoltaicos transparentes con propiedades LED. Las células solares resultantes pasan el 95 por ciento de la luz incidente, y una décima parte del cinco por ciento restante se convierte en energía eléctrica. El material puede cambiarse de tipo p a tipo n cambiando el voltaje de un electrodo metálico adyacente de positivo a negativo, lo que permite que los dispositivos fabricados con él tengan bandgaps sintonizables.